382 A. D. VAN RIEMSDIJK, COMPOSITION CHIMIQUE 
et l'oxygène se dégage sous forme d’acide carbonique. La dimimution 
de poids qui en résulte est comprise dans le déchet. La perte 
subie par réduction, pendant la fusion au contact du charbon, est 
pour les pièces de 21 florins . . . . . . . 0,28 à 0,40 mill. 
5 Mason Shbrolonins: 2. au QG ; 
” ” ” 1 4 n _ 0,68 je 
par conséquent une fraction notable du déchet total (V. l’Intro- 
duction, p. 351). 
2, Il est impossible de fondre l’alliage monétaire, de brasser 
la masse liquide, d'y puiser des gouttes, et de couler le reste 
dans un moule, — sans une légère perte d’alliage. La diminu- 
tion de poids due à cette cause forme, pour les pièces neuves, 
la partie du déchet qui n’est pas de l'oxygène. 
L'influence de ces deux causes est mise en évidence par les 
expériences suivantes. 
Des flans pour pièces de 21 florins, blanchis, contenant 0,56 
mill. d'oxygène, et pesant 5016,93 grammes, furent fondus sous 
du charbon en poudre dans un creuset de graphite. Après refroi- 
dissement, le métal rassemblé en culot fut retiré du ereuset et 
pesé, en même temps que les grenailles extraites du charbon 
(21,80 gramm.). La perte s'élevait à 3,23 gramm. ou 0,60 mill. 
L'expérience, répétée sur d’autres flans, donna exactement le 
même résultat. 
Sur le déchet total, 0,36 mill. consistent uniquement en oxygène, 
et le reste, 0,60 — 0,36 —0,24 mill., est une perte de métal, 
provenant de l'impossibilité de retirer du charbon toutes les gre- 
nailles (globules et poudre). Si l’on s'attache à éviter, autant 
que possible, la production de ces dernières pendant la fusion, le 
déchet se trouve réduit à un minimum. A cet effet, le culot 
métallique de la première fonte fut liquéfié encore une fois sous 
du charbon en poudre, et, après solidification, pesé de nouveau. 
Le déchet, cette fois, ne s’éleva qu'à 0,03 mill. et était par con- 
séquent très insignifiant. 
La préparation, sur une grande échelle, de l’alliage servant à 
fabriquer nos monnaies, s'accompagne également d’un déchet 
